( 53. ) 



» Des déterminations comparatives ont été faites à des températures de 

 g^", 160°, 240°' 3io° (vapeur de diphénylamine), 35o" (vapeur de mer- 

 cure). A 97", 160°, 240°, on employait de grands bains d'eau ou d'huile 

 où les vases, scellés à la lampe, étaient complètement immergés : la tem- 

 pérature était rendue constante avec des régulateurs. 



)) On constate d'abord que le styrolène et le métaslyrolène, chauffés clans 

 des volumes égaux, portés tout entiers à une même température, tendent vers 

 une même limite. 



» On a chauflfé cent dix-neuf lieures, à 240°, d'une part 4^'', 5o de styrolène, de l'autre 

 4s'', 5o de métastjrolène dans des malras deaSo"^"^ : les poids de styrolène persistant ont 

 été respectivement oP',2o5 et o6'',2o8. 



» La quantité de styrolène persistant dépend du volume offert à la trans- 

 formation lorsqu'elle s'opère à une température constante pour toutes les 

 parties de l'appareil : la limite correspond donc à une tension de vapeur 

 comme pour les phénomènes de dissociation. 



» Ainsi, on a chauffé 120 heures, à 97°, un tube de i4",9 et un ballon de 56o" ren- 

 fernaant chacun 46'', 5o de styrolène : les poids de styrolène persistant ont été respec- 

 tivement o5'',o6i et oS'',345. 



» I^a transformation, d'abord assez rapide, se ralentit progressivement. 

 Sa vitesse a été appréciée avec de petits tubes de 12™ à 19'^"' dont le volume 

 était exactement mesuré : en en retranchant le volume du styrolène 

 (S"-'*^ pour 4°'',5o), on avait le volume libre offert à la transformation : 



4»', 5o styrolène. 4*%5o méta- 



Température : 97°. — «n__^ ^,_ _^ . styrolène 



Nombre d'heures. . . i'' 2'', 5 4'"i25 16'' 47'' lao*" i2oi' 1128'' 1128'' 



Volume libre S'"'", 2 9^,1 11", 6 i2",i 11", 5 i4", i 9"» 9 12"^% 5 17", 6 



Styrolène persistant. 4^"')28 Ss'', 18 oS'',49 oS"', 17 o?'',o4 o5'',o3 oe'',o6 os^ooS o8'',o4 



soit par litre 5225'' SSos"- 42^^ i4s'' 4^'? aS''? Qi' o^i%[^ 28'', 4 



4"', 5o styrolène. 4^')5ométa- 



Température : IGU". -" --■n- i — — ^~-~ • styrolène. 



Nombre d'heures... o'>,33 i'' 2^ Q>^ 19'' 49*" gS*" 120'' 120'' 



"Volume libre 8™, 5 9'^% 2 10", 5 11", 7 10="^ 7", 5 io<^=, 5 i3'^^'-,4 i4",6 



Styrolène persistant. 3s'-,54 os^gS os^SS oS'',32 qe^joS os'-joS oR^oS o6'',o4 05^,08 



soit par litre 4i66'- lois-- SiS'- 27s'- Ss"' 7e'- 3s'- 38'- Ss^S 



